291 
explicado en varios de los ejemplos precedentes. En la diso- 
lución filtrada, se echan 700 á 800 centímetros cúbicos de 
agua, y el precipitado de oxi-c!oruro bismútico se recoge en 
un filtro, se lava y se seca, fundiéndole por último, como 
queda dicho, con 4 gramos de cianuro potásico. 
Número 13. 
Aleación de bismuto , plomo y estaño. 
Se disuelve, como en el ejemplo anterior, 1 gramo de la 
liga en limaduras, hojas ó pedazos pequeños, en 12 centíme- 
tros cúbicos de ácido nítrico normal. Se trata esta disolución 
con amoniaco hasta que resulte un poco alcalina, y con 300 
centímetros cúbicos de sulf hidrato amónico. Se tapa el vaso 
que contiene la disolución y el precipitado, y se le deja en 
reposo algunas horas. Se recogen después, en un filtro, los 
sulfuros de plomo y de bismuto, se los lava con agua mezcla- 
da con unas gotas del sulf hidrato, y luego con agua pura, y 
después de secos, se los separa del filtro, que se quema 
aparte, y se los convierte, agregando las cenizas, en sulfatos, 
tratándolos con ácido nítrico concentrado y 2 centímetros 
cúbicos de ácido sulfúrico normal, en una cápsula de porce- 
lana, y evaporando por último casiá sequedad, es decir, hasta 
que empiecen los vapores blancos de ácido sulfúrico. Entonces 
se trata la masa con una corta cantidad de agua para disolver 
el sulfato de bismuto, y se recoge el de plomo en un filtro, 
lavándole con agua mezclada con un poco de ácido sulfúrico, 
secándole y calcinándole después para pesarle y deducir la 
cantidad de plomo contenida en la liga. La disolución del 
sulfato bismútico se mezcla con otra de carbonato amónico 
en exceso; y al cabo de algunas horas de reposo, se recoge 
en un filtro el carbonato bismútico. Después de lavado y seco, 
se le coloca con el filtro en un crisol de porcelana, y se cal- 
cina para convertirle en óxido, que á su vez se trasforma en 
metal, fundiéndole con 4 gramos de cianuro potásico. 
